Yo‘l to‘shamalari uchun materiallar

|
Yo‘l to‘shamalari uchun materiallar
|
bet | 27/35 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 2,59 Mb. | | #248915 |
Bog'liq ShNQ-2.05.02-07 lotinYo‘l to‘shamalari uchun materiallar
7.33. Sementobeton qoplama va asoslar uchun og‘ir va mayda donali betonlar GOST 26633-91 bo‘yicha qabul qilinishi lozim. Qoplama va asoslarga mo‘ljallangan beton GOST 26633-91 va 41-jadval talablariga javob berishi kerak.
7.34. Asfaltobeton qorishmalari va organik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan tosh materiallar 42-jadvalga asosan qabul qilinishi kerak.
7.35. Asoslar uchun mo‘ljallangan asfaltobeton qorishmalar va organik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan tosh materiallar asos uchun 43-jadvalga asosan qabul qilinishi kerak.
41-jadval
Yo‘llar toifasi
|
Betonning qo‘llanishi
|
Betonning egi-lishdagi cho‘zi-lishga mustah-kamligi bo‘yicha eng kichik loyihaviy sinflari
(markasi)
|
Betonning siqilishdagi mustahkamligi bo‘yicha eng kichik loyihaviy sinflari
|
Tumanlardagi eng sovuq oyning o‘rtacha harorati, S0 ; betonning sovuqqa chidamligi bo‘yicha eng kichik loyihaviy markasi
|
00÷ -5
|
-50 ÷ -150
|
-150>
|
I, II
|
Bir qatlamli yoki ikki qatlamli qoplamaning yuqori qatlami
|
Vtb 4,0
/Ri 50/
|
VZO
|
F100
|
F 150
|
F 200
|
Ikki qatlamli koplamaning ostki qatlami
|
Vtb 3,2
/Ri 40/
|
V22.5
|
F 50
|
F 50
|
F 100
|
III
|
Bir qatlamli yoki ikki qatlamli qoplamaning yuqori qatlami
|
Vtb Z,6
/Ri 45/
|
V27.5
|
F 100
|
F 150
|
F 200
|
Ikki qatlamli koplamaning ostki qatlami
|
Vtb 2,8
/Ri 35/
|
V20
|
F 50
|
F 50
|
F 100
|
IV
|
Bir qatlamli yoki ikki qatlamli qoplamaning yuqori qatlami
|
Vtb 3,2
/Ri40/
|
V25
|
F 100
|
F 150
|
F 200
|
Ikki qatlamli koplamaning ostki qatlami
|
Vtb 2,4,
/Ri 30/
|
V15
|
F 50
|
F 50
|
F 100
|
I-IV
|
Asos
|
Vtb 1,2
/Ri 15/
|
V5
|
F 25
|
F 50
|
F 50
|
Izohlar: 1. Texnik-iqtisodiy jihatdan tegishlicha asoslanganda I va II toifali yo‘llarning bir qatlamli yoki ikki qatlamli qoplamasining ustki qatlami uchun III toifali yo‘llardagidek og‘ir beton qabul qilishga ruxsat etiladi.
2. Siqilishga mustahkamlik bo‘yicha beton sinfini faqat oldindan kuchlantirilgan temir beton qoplamalarni loyihalashda qabul qilish lozim.
3. Yo‘l qurilayotgan tumanlar uchun eng sovuq oyning o‘rtacha harorati QMQ 2.01.01-94 dan aniqlanadi.
4. IV toifali yo‘llar uchun qoplamalar tegishlicha texnik-iqtisodiy asoslanganda ruxsat etiladi..
42-jadval
Yo‘llar toifasi
|
Qoplama qatlamining materiali
|
ustki
|
ostki
|
I, II
|
I markali, A; B; V va G turdagi zich issiq asfaltbeton qorishmalar
|
I markali, g‘ovak issiq asfaltbeton qorishmalar
|
III
|
II markali, A; B; V; G va D turdagi zich issiq asfaltbeton qorishmalar
I markali, Bx; Vx va Gx turdagi sovuq asfaltbeton qorishmalar
|
II markali, g‘ovak issiq asfaltbeton qorishmalar
I markali, yuqori g‘ovaklikdagi issiq asfalt- beton qorishmalar
|
III-IV
|
III markali, A; B: V; G va D turdagi zich issiq asfaltbeton qorishmalar
II markali, Bx; Vx; Gx va Dx turdagi sovuq asfaltbeton qorishmalar
|
II markali,, g‘ovak issiq asfaltbeton qorishmalar
Organik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan tosh materiallar. I markali, yuqori g‘ovaklikdagi issiq asfaltbeton qorishmalar.
|
IV toifa yo‘llarning va III toifaning ikki bosqichli qurilishi
ning birinchi bosqichi
|
Organik bog‘lovchilar bilan yo‘lda aralashtirilgan, shimdirilgan, uskanada aralashtirilgan va yuzasiga ishlov berilgan (yedirilish qatlami) tosh materiallar.
|
-
|
Izohlar: 1. Asfaltbeton qorishmalari GOST 9128-97 talablariga javob berishi kerak.
2. Bir qatlamli qoplamalr uchun, qoplamaning ustki qatlami uchun ko‘rsatilgan materiallar qabul qilinadi.
43-jadval
Yo‘l toifasi
|
Materiallar
|
I - II
|
II markali g‘ovak I markali yuqori g‘ovaklikdagi issiq asfaltobeton qorishmalar.
|
III
|
II markali yuqori g‘ovaklikdagi issiq asfaltobeton qorishmalar
|
IV
|
Yo‘lda aralashtirish, shimdirish va uskunada aralashtirish usullarida organik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan tosh materiallar.
|
7.36. Qoplama va asoslar uchun anorganik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan chaqiq toshli va qumli materiallar GOST 23558-94 va 44-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.
44-jadval
Ishlov berilgan materiallar xususiyatining ko‘rsatkichlari
|
Qora qorishmali- yemirilish qatla-midagi qoplama uchun
|
Asoslar uchun
|
Avtomobil yo‘llari toifasi
|
IV, V
IV
|
I, II
|
III
|
IV, V
|
28 sut. qotib suvga to‘yingan na’munalarning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi, MRa.
|
6,0-7,5
|
4,0-7,5
|
4,0-7,5
|
2,0-6,0
|
Eng sovuq oyning o‘rtacha oylik harorati kamida quyidagicha °S bo‘lgan tumanlar uchun sovuqqa chidamlilik markasi, kamida
0 dan minus 5 gacha
minus 5 dan minus 15 gacha
minus 15 dan minus 30 gacha
minus 30 dan past
|
10
25
50
75
|
15
25
25
50
|
10
15
25
50
|
-
10
15
25
|
7.37. Mineral bog‘lovchilar bilan mustaxkamlangan tuproqli qoplama va asoslarni 45-jadvalga asosan qabul qilish lozim.
45-jadval
Mustahkamlangan tuproqlar
xususiyatining ko‘rsatkichlari
|
Mustahkamlangan tuproqlarning klasslar bo‘yicha ko‘rsatkich qiymatlari
|
I
|
II
|
III
|
Suvga to‘yingan na’munalarning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi, MRa
|
6,0-4,0
|
4,0-2,0
|
2,0-1,0
|
Suvga to‘yingan na’munalarning cho‘zilib egilishidagi mustahkamlik chegarasi, MRa, kamida
|
1,0
|
0,6
|
0,2
|
Sovuqqa chidamlilik koeffitsienti, kamida
|
0,75
|
0,7
|
0,65
|
Izoh: Portlandsement yoki kuyundili portlandsement bilan mustahkamlangan tuproqlarning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari 28 sut.da qotgan namunalar uchun; sekin qotadigan bog‘lovchilar (quruq ko‘mir kukuni) bilan mustahkamlanganda, shuningdek sementli tuproq qorishmalarida ko‘rsatkichlar 90 sut. qotgan namunalar uchun berilgan
7.38. Qo‘sh bog‘lovchilar bitum emulsiyasi, suyuq bitum sement yoki ohak bilan birgalikda, shuningdek bitum emulsiyasi yoki xom neft, karbomidli qatron bilan birgalikda yoki karbomidli qatron texnik lignosulfonat (LST) qo‘shimchasi bilan birgalikda mustahkamlangan tuproqli qoplama va asoslarni 46-jadvalga asosan qabul qilish kerak.
46-jadval
Mustahkamlangan tuproqlar xususiyatining ko‘rsatkichlari
|
Mustahkamlangan tuproqlarning klasslar bo‘yicha ko‘rsatkich qiymatlari
|
I
|
II
|
III
|
Suvga to‘yingan na’munalarning 20S 0 siqilishdagi mustahkamlik chegarasi, MRa
|
4,0-2,5
|
2,5-1,5
|
1,5-1,0
|
Suvga to‘yingan na’munalarning 20S 0 cho‘zilib egilishidagi mustahkamlik chegarasi, MRa, kamida
|
1,0
|
0,6
|
0,4
|
Sovuqga chidamlilik koeffitsienti, kamida
|
0, 85
|
0,8
|
0,7
|
Izoh: Fizik-mexanik xususiyatlar ko‘rsatkichi 28 sut. qotgan namunalar uchun berilgan.
7.39. Faol qo‘shimchali yoki qo‘shimchasiz, va faol yuzali moddalarsiz organik bog‘lovchilar bitum emulsiyasi, suyuq bitumlar bilan mustahkamlangan qoplama va asoslarni 47-jadvalga asosan qabul qilish lozim.
47-jadval
Mustahkamlangan tuproqlar xususiyatining ko‘rsatkichlari
|
Ko‘rsatkichlar qiymati
|
Qoplama yoki asosning ustki qatlami uchun
|
asosning ostki qatlami uchun
|
Suvga to‘yingan na’munalarning 20S 0 siqilishdagi mustahkamlik chegarasi, MRa
|
1,2
|
aniqlanmaydi
|
Xuddi shunday 500S MRa kamida
|
0,7
|
aniqlanmaydi
|
Suvga to‘yingan na’munalarning 20S 0 cho‘zilib egilishidagi mustahkamlik chegarasi, MRa ,kamida
|
0,6
|
0,4
|
Ko‘pchish hajmga nisbatdan % da, ko‘pi bilan
|
5,0
|
aniqlanmaydi
|
Sovuqga chidamlik koeffitsienti, kamida
|
0,6
|
aniqlanmaydi
|
Izoh: Fizik -mexanik xususiyatlar ko‘rsatkichlari 7 sut qotgan namunalar uchun berilgan, 28 sut.da qotgan namunalarda aniqlanadigan sovuqqa chidamlilik koeffitsientidan tashqari.
7.40. Yo‘l to‘shasmasi yupqa qatlam bitum-madanli qoplamada (3-5 sm) yoki ikki marta ishlov berilgan yedirilish qoplamasi ko‘rinishida loyihalanganda ostki qatlamlar uchun 48-jadval asosidagi mustahkamlangan tuproqlar ko‘zda tutilishi lozim.
48-jadval
Qoplamaning ostki qatlamini qurish uchun mustahkamlangan tuproqlar turi
|
Yo‘l toifasi
|
Yo‘l-iqlim mintaqasi
|
Bitum emulsiyalari yoki suyuq bitumlar yoki toshko‘mir bog‘lovchilar sement yoki ohak bilan birgalikda, shuningdek bitum emulsiyalar, xom neft karbomidli katronlari bilan birgalikda yoki karbomid qatronlari texnik LST qo‘shimchasi bilan birgalikda mustahkamlangan tuproqlar (46-jadval)
|
III - IV
|
I-IV
|
Mustahkamligi bo‘yicha I va III klasslarga mansub, faol qo‘shimchali yoki qo‘shimchasiz yoki faol yuzali moddalarsiz mineral bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan tuproqlar (45-jadval)
|
III-V
|
I-IV
|
Mustahkamligi bo‘yicha I va III turga klasslarga mansub, qo‘shimchali yoki faol qo‘shimchasiz yoki faol yuzali moddalarsiz organik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan tuproqlar (47-jadval)
|
IV - V
|
IV
|
7.41. Mukammal turdagi yo‘l to‘shamalarini loyihalashda mustahkamlangan tuproklarni asos sifatida 49-jadvalga asosan qabul qilish zarur.
49-jadval
Asos qurilishi uchun mustahkamlangan tuproqlar turi
|
Yo‘l toifasi
|
Yo‘l-iqlim mintaqasi
|
Quyma sementbeton yoki yig‘ma qoplamalarning asosi uchun mustahkamligi bo‘yicha I va III klasslarga mansub, mineral bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan tuproqlar (45-jadval)
|
I-III
|
I-IV
|
Qalinligi 8 sm va undan ortiq asfaltobeton qoplamali asosning yuqori qatlami uchun, mustahkamligi bo‘yicha I va III klasslarga mansub (46-jadval ) sement, bitum emulsiyasi yoki xom neft yoki toshko‘mir bog‘lovchilar yoki sulfatli achchitqining karbomid formaldegidli qatronlar bilan birgalikda mustaxkamlangan tuproqlar.
|
I-III
|
I-IV
|
7.42. Mustahkamlangan tuproqlarni navbat bilan muzlatib - eritish usulida sovuqqa chidamliligi sinalganda, muzlatib-eritish davrlarining soni, muzlatish harorati yo‘l iqlim mintaqasi va mustahkamlangan tuproq qatlamining yo‘l to‘shamasida joylashishiga qarab 50-jadval asosida belgilanadi.
50-jadval
Yo‘l to‘shamasining tuzilma qatlami
|
Yo‘l-iqlim mintaqalari uchun mustahkamlangan tuproqlarning suvga to‘yintirilgan namunalarini muzlatib eritish davrlarining soni (chiziq ustida) va muzlatish xarorati (chiziq ostida)
|
I- IV
|
Ikki qatlamli asfaltobeton qoplamasi ostidagi asosning yuqori qatlami; quyma sementbeton qoplamasi ostidagi asos
|
10
-50S
kapillyarlar shimdirishda
|
Ikki qatlamli asfaltobeton qoplamasi ostidagi asosning yuqori qatlami; yig‘ma temirbeton qoplama ostidagi asos
|
5
-50S
kapillyarlar shimdirishda
|
Organik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan, mineral materialli bir qatlamli qoplama tagidagi asosning yuqori qatlami
|
10
-50S
kapillyarlar shimdirishda
|
Organik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan, mineral materialli bir qatlamli qoplama tagidagi asosning ostki qatlami
|
-
|
Yuzasiga ikki marta ishlov berilib, mustahkamlangan bir qatlamli tuproq qoplama
|
5/-50S
kapillyarlar shimdirishda
|
Ikki qatlamli asfaltobeton yoki quyma sementbeton qoplamasi ostidagi asosning qo‘shimcha (sovuq yoki issiqdan muhofaza qiluvchi) qatlami
|
-
|
Izohlar: 1. Asosniig ustki va ostki qatlamlarida foydalaniladigan mustahkamlangan tuproqlar uchun sovuqga chidamlilik koeffitsenti kamida 0,75, qo‘shimcha qatlamlar uchun esa kamida 0,65 bo‘lishi zarur.
|
| |